TCVN5317:2001

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5317:2001 về Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo - Vật liệu TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5317 : 2001 CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG - QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO - VẬT LIỆU Mobile offshore units - Rules for classi f ication and construction - Materials Lời nói đầu TCVN 5317:2001 thay thế cho TCVN 5317:1991 TCVN 5317:2001 do Cục Đăng kiểm Việt Nam và Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC8 "Đóng tàu và c ô ng trình biển" phối hợp biên soạn, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Giới thiệu Bộ TCVN Công trình biển di động - Quy phạm phân cấp và chế tạo bao gồm các tiêu chuẩn sau: TCVN 5309 : 2001 Phân cấp TCVN 5310 : 2001 Thân công trình biển TCVN 5311 : 2001 Trang thiết bị TCVN 5312 : 2001 Ổn định TCVN 5313 : 2001 Phân khoang TCVN 5314 : 2001 Phòng và chữa cháy TCVN 5315 : 2001 Các thiết bị máy và hệ thống TCVN 5316 : 2001 Trang bị điện TCVN 5317 : 2001 Vật liệu TCVN 5318 : 2001 Hàn TCVN 5319 : 2001 Trang bị an toàn CÔNG TRÌNH BI Ể N DI ĐỘNG - QU Y PHẠM PHÂN C Ấ P VÀ CHẾ TẠO - VẬT LIỆU Mobile Offshore Units - Rules for classi f ication and construction - Materials 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi áp dụng 1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho vật liệu dùng để chế tạo kết cấu, trang thiết bị cũng như các bộ phận có liên quan của các dàn di động (viết tắt là dàn) được đ ị nh nghĩa trong TCVN 5309:2001. 2 Vật liệu v à trang thiết bị của dàn phải tuân thủ các yêu cầu tương ứng được trình bày trong TCVN 6259-7:1997 cùng các yêu cầu được nêu trong tiêu chuẩn này. 3 Vật liệu có đặc tính khác so với các quy định của Tiêu chuẩn này có thể được phép sử dụng, nếu được Đăng kiểm chấp thuận. Trong trường hợp này, các s ố liệu chi tiết về quy trình chế tạo, thành phần hóa học, tính chất cơ học v.v... của vật liệu phải được trình cho Đăng kiểm xem xét. 1.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 1 Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 6259-1:1997 đến TCVN 6259-11:1997 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. 2 Các tiêu chuẩn trong bộ TCVN Công trình biển di động - Quy phạm phân cấp và chế tạo: TCVN 5309 : 2001 Phân cấp TCVN 5310 : 2001 Thân công trình biển TCVN 5311 : 2001 Trang thiết bị TCVN 5312 : 2001 Ổ n định TCVN 5313 : 2001 Phân khoang TCVN 5314 : 2001 Phòng và chữa cháy TCVN 5315 : 2001 Các thiết bị máy và hệ thống TCVN 5316 : 2001 Trang bị điện TCVN 5317 : 2001 Vật liệu TCVN 5318 : 2001 Hàn TCVN 5319 : 2001 Trang bị an toàn 1.3. Định nghĩa và giải thích 1 Các định nghĩa và giải thích có liên quan đến thuật ngữ chung được trình bày trong 1.3 TCVN 5309:2001, và trong TCVN 6259-1997. 2 Ngoài ra, trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa và giải thích sau: (1) Sự gãy l ớ p là sự phá hủy các chi tiết của kết cấu hàn được chế tạo từ th é p cán tấm hoặc ống do ứng suất hàn quá lớn, hoặc d o tải trọng bên ngoài quá lớn tác dụng vuông góc với bề mặt tấm, hoặc do cả hai. (2) Thép chữ Z là loại thép có độ dẻo đảm bảo theo chi ề u dầy tấm dùng để chế tạo các kết cấu hàn chịu được ứng suất l ớ n tác dụng vuông góc với bề mặt tấm. 1.4. Quy trình chế tạo 1 Nếu Đăng ki ể m không có quy định nào khác, vật liệu quy định trong Phần này phải được chế tạo tại các nhà máy có quy trình chế tạo vật liệu đã được Đăng kiểm chấp nhận. 2 Bằng cách thực hiện đúng nh ữ ng yêu cầu liên quan, Nhà chế tạo phải nhận được quy t rình sản xuất được Đăng kiểm duyệt trước như quy định ở -1 trên. 3 Vật liệu thép quy định trong Phần này phải được luyện trong lò thổi ôxy, lò điện hoặc theo những quy trình riêng được Đăng kiểm duyệt. 4 Những vật liệu sơ chế như vật liệu dạng thỏi, tấm rèn hoặc phôi cấp cho các nhà máy sản xuất khác hoặc các phân xưởng khác nhau trong cùng một nhà máy, phải được chế tạo theo quy trình chế tạo vật liệu đã được Đăng kiểm công nhận. 1.5. Thành phần hóa học 1 Thành phần hóa học của vật liệu mẫu lấy từ mỗi mẻ luyện phải được phân tích tại các phòng thí nghiệm có cán bộ chuyên môn thích hợp, có trang thiết bị đầy đủ và phải thỏa mãn những yêu cầu về thành phần hóa học quy định ở Phần này. 2 Đăng kiểm có thể yêu cầu kiểm tra lại kết quả phân tích, nếu thấy cần thiết. 1.6. Thử và kiểm tra 1 Nếu không có quy định nào khác, vật liệu phải được thử và kiểm tra dưới sự chứng kiến của Đăng kiểm viên. Việc thử và kiểm tra phải phù hợp với các yêu cầu quy định ở Phần này. 2 Vật liệu có đặc tính khác với quy định của Phần này phải được thử và kiểm tra theo đúng những yêu cầu kỹ thuật đã được Đăng kiểm duyệt. 3 Đăng kiểm có thể miễn các cuộc thử đối với vật liệu có Giấy chứng nhận phù hợp. 4 Đăng kiểm viên có thể không tham gia ở những công đoạn nhất định để kiểm tra và thử vật liệu nếu xét thấy chất lượng vật liệu và hệ th ốn g kiểm tra chất lượng của Nhà chế tạo thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. 5 Tùy theo dự kiến về đi ề u kiện làm việc của vật liệu, Đăng kiểm có thể yêu cầu thử ở nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn quy định. 1.7. Tiến hành thử và kiểm tra 1 Nhà chế tạo phải tạo mọi điều kiện cần thiết để Đăng kiểm viên có thể đến được tất cả các nơi sản xuất của nhà máy để xác nhận rằng quy trình chế tạo vật liệu đã duyệt được thực hiện đ ầ y đủ. 2 Trước khi thử vật liệu, các Nhà chế tạo phải thông báo cho Đăng kiểm viên về đặc tính kỹ thuật, các yêu c ầ u đặc biệt, v.v..., của vật liệu . 3 Công việc thử và kiểm tra vật liệu phải được tiến hành tại nhà máy chế tạo trước khi xuất xưởng. Trong quá trình sử dụng, khi vật liệu có trạng thái kỹ thuật không thỏa mãn và nếu Đăng kiểm thấy cần thiết thì phải được loại bỏ, cho dù vật liệu đó đã được Đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận thử và kiểm tra. 4 Máy dùng để thử tính chất cơ học của vật liệu phải được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận phù hợp với quy định hiện hành của Đăng kiểm. 1.8. Đặc điểm vật liệu 1 Nhà chế tạo phải có biện pháp thích h ợ p để xác định đặc điểm của các thỏi, tấm, phôi đúc, phôi rèn và các chi tiết thành phẩm, v.v..., nhằm xác định được những s ố liệu ban đầu ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình chế tạo, như nấu chảy, cán, rèn, nhiệt luyện, v.v... 1.9. Gi ấ y chứng nhận thử vật liệu 1 Nếu các vật liệu thép cán đã đạt được yêu cầu về thử theo qu y định thì Nhà chế t ạo phải trình Giấy chứng nhận thử vật liệu cho Đăng kiểm ký. Tuy nhiên có thể sử dụng phương pháp khác thay cho chữ ký của Đăng kiểm viên nếu Đăng kiểm thấy phù hợp. 2 Chứng chỉ thử quy định ở -1 trên, ngoài kích thước, khối lượng, v.v... của thép, còn phải ghi ít nhất các mục từ (1) đến (9) sau đây: (1) Số hiệu đơn đặt hàng và tên tàu dùng vật liệu đó, nếu có; (2) Số hiệu hoặc nhãn hiệu; (3) Nhãn hiệu nhà máy chế tạo; (4) Ký hiệu cấp của vật liệu; (5) Thành phần hóa học (phân tích thép nấu chảy hoặc kim loại lỏng trên cơ s ở thành phần được quy định theo yêu cầu và bổ sung khi cần thiết). (6) Thành phần các bon tương đương (Ceq) hoặc độ cảm nhận cracking nguội (cold cracking susceptibility) (Pcm) được xác định theo công thức sau (chỉ áp dụng cho nh ữn g trường hợp quy định trong Phần này): (7) Kết quả thử tí nh chất cơ học; (8) Phương pháp nhiệt luyện; (9) Phải ghi rõ quy trình khử ôxy (đối với thép sôi). Nhà chế tạo phải ghi vào Giấy chứng nhận vật liệu kết quả của quá tr ình sản xuất để chứng tỏ rằng vật liệu thép đã được chế tạo theo đúng quy trình được duyệt. Kết quả này phải được cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy chế tạo ký xác nhận. Tuy nhiên có thể sử dụng phương pháp khác thay cho chữ ký nếu Đăng kiểm thấy phù hợp. 3 Những quy định từ -1 đến -3 phải được áp dụng cho các loại vật liệu đưa ra trong Phần này, trừ vật liệu thép cán. 4 Nếu các vật liệu sơ chế như phôi thỏi, phôi tấm hoặc phôi không được ch ế tạo tại nhà máy cán hoặc rèn thì Giấy chứng nhận vật liệu của nhà máy sản xuất phải trình cho Đăng kiểm trong đó ghi rõ quy trình chế tạo, tên của Nhà chế tạo, số hiệu mẻ đúc, mẻ phân tích. Trong trường hợp này, quy trình chế tạo vật liệu sơ chế như phôi thỏi, phôi tấm hoặc phôi phải phù hợp với yêu cầu của Đăng kiểm. 1.10. Chất lượng và sửa chữa khuyết tật 1 Tất cả vật liệu phải không có khuyết tật. Không được sửa chữa khuyết tật bằng phương pháp hàn hoặc phương pháp khác, nếu mức độ và phương pháp sửa chữa (kể cả quy trình hàn và nhiệt luyện) khi chưa được Đăng kiểm duyệt. Việc sửa chữa khuyết tật phải được tiến hành dưới sự chứng kiến của Đăng kiểm viên nếu không có quy định nào khác. 1.11. Thử bổ sung trước khi loại bỏ 1 Trong bất kỳ cuộc thử tính chất cơ học nào, trừ thử độ dai va đập, nếu một phần kết quả thử không đạt yêu cầu, nhưng những phần khác đều thỏa mãn, thì hai mẫu thử bổ sung có thể được cắt ra từ cùng vật liệu đã lấy mẫu thử để thử lại. Trong trường h ợ p thử lại như vậy, tất cả các mẫu thử phải thỏa mãn yêu cầu của Quy phạm. 2 Nếu kết quả thử độ dai va đập không đạt yêu cầu, thì phải tiến hành thử bổ sung. 3 Nếu vật liệu đã được nhiệt luyện không đạt yêu cầu thì cho phép thử lại sau khi đã nhiệt luyện lại. Nếu toàn bộ các cuộc thử lại đều không thỏa mãn yêu cầu thì vật liệu đó được coi là không thỏa mãn. 4 Khi thử kéo, nếu độ giãn dài của một mẫu bất kỳ nhỏ hơn quy định và có xuất hiện bất kỳ vết nứt nào nằm ngoài phạm vi 1/4 chiều dài đo đạc, tính từ trung điểm chiều dài đó, thì mẫu thử được coi là không đạt, và cho phép tiến hành thử bổ sung bằng một mẫu khác lấy từ cùng vật liệu đ ã cắt lấy mẫu thử. 1.12. Đóng dấu mác thép 1 Tất cả các vật liệu thỏa mãn yêu cầu đều phải được đóng dấu "VR", kể cả những dấu khác, nếu Đăng kiểm thấy phù hợp và Nhà chế tạo phải đóng mác kèm các đặc trưng sau đây vào ít nhất là một vị trí của vật liệu. (1) Tên hoặc mác của nhà máy chế tạo; (2) Số hoặc ký hiệu của sản phẩm; (3) Tên, số hiệu c ủ a đơn đặt hàng hoặc ký hiệu của người mua (nếu người mua yêu cầu). 2 Nếu không thể đóng được dấu chìm vào vật liệu thì có thể đóng nhãn, đóng dấu niêm phong hoặc bằng phương pháp thích hợp khác. 3 Nếu vật liệu có kích th ướ c quá nh ỏ không thể đóng dấu chìm, đóng nhãn hoặc đóng dấu niêm phong như quy định ở -1 và -2 trên thì có thể được đóng gộp vào một miếng nhãn hiệu. 2. Thép cán 2.1. Quy định chung 1 Các loại thép cán sử dụng trong chế tạo dàn phải tuân thủ các yêu cầu cho trong Chương 3, Phần 7A, TCVN 6259-7:1997 cùng các yêu cầu bổ sung dưới đây. 2 Các loại thép cán sử dụng trong chế tạo dàn được cho trong b ả ng 2.1-1. 3 Thép dùng cho các kết cấu đặc biệt phải được Đ ă ng kiểm cho phép, phải được ch ế tạo ở những xí nghiệp được Đăng kiểm thừa nhận và chịu sự giám sát của Đăng kiểm. 4 Thép dùng để chế tạo các kết cấu chính và đặc biệt phải là thép lắng và thép nhỏ hạt. 5 Thép tấm dùng cho các kết cấu đặc biệt phải được kiểm tra siêu âm, th ỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Bảng 2.1-1 K ý hiệu các loại thép cán Loại thép Ký hiệu trong Phần 7A- TCVN 6259-7:1997 Ký hiệu trong tiêu chuẩn này Thép thường KA KA KB KB KD KD KE KE Thép cường độ cao KA32, KA36, KA40 KAH KD32, KD36, KD40 KDH KE32, KE36, KE40 KEH KF32, KF36, KF40 KFH Thép cán tôi cường độ cao và ram KA43, KA47, KA51 AQ1 KA56, KA63, KA70 AQ2 KD43, KD47, KD51 DQ1 KD56, KD63, KD70 DQ2 KE43, KE47, KE51 EQ1 KE56, KE63, KE70 EQ2 KF43, KF47, KF51 FQ1 KF56, KF63, KF70 FQ2 Hệ số vật liệu (K) tương ứng với cường độ chịu kéo được cho trong bảng: Bảng 2.1-2 Hệ số vật liệu Loại thép Ký hiệu vật liệu Hệ số (K) Thép thư ờ ng KA , KB , KD , KE 1,0 Thép cường độ cao KA32, KD32, KE32, KF32 0,78 KA36, KD36, KE36, KF36 0,72 KA40, KD40, KE40, KF40 * Thép cán tôi cường độ cao và ram KA43, KD43, KE43, KF43 * KA47, KD47, KE47, KF47 * KA51, KD51, KE51, KF51 * KA56, KD56, KE56, KF56 * KA63, KD63, KE63, KF63 * KA70, KD70, KE70, KF70 * Ghi chú: * Thỏa mãn y ê u cầu của Đăng kiểm 2.2. Thép chế tạo kết cấu thân dàn Thép dùng để chế tạo các phần tử kết cấu thân dàn được cho trong các đồ thị dưới đây. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ thiết kế của vật liệu nhỏ hơn -50 °C và độ dày tấm lớn hơn 70 mm thì việc sử dụng phải thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm. Hình 3.2-1 : Phạm vi áp dụng của thép thường Ghi ch ú : * Th ỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm H ì nh 3.2-2 : Phạm vi áp dụng của thép cường độ cao Ghi ch ú : * Thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm H ì nh 3.2-3 : Phạm vi áp dụng của thép cán tôi cường độ cao (AQ1,DQ1,EQ1 và FQ1) Ghi chú: * Thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm Hình 3.2-4 : Phạm vi áp dụng của thép cán tôi cường độ cao (AQ2,DQ2,EQ2 và FQ2) Ghi chú: * Thỏa mãn yêu cầu của Đ ăn g kiểm 3. Thép đúc 3.1. Quy định chung 1 Thép đúc dùng cho d àn phải thỏa m ã n các quy định trong phần này cũng như các yêu cầu của Chương 5, Phần 7 - Vật liệu và trang thiết bị, TCVN 6259-7:1997. 2 Thép đúc dùng để chế tạo các kết cấu hàn của dàn cũng như các chi tiết máy và trang thiết bị làm việc ở nhiệt độ âm phải có độ dai va đập đảm bảo. Trị số độ dai va đập và nhiệt độ thử được quy định trong hồ sơ kỹ thuật và phụ thuộc vào độ bền nhỏ nhất qu y định cho từng loại thép, nhiệt độ tính toán cho từng kết cấu và phải được Đăng ki ể m đồng ý. 3 Độ co thắt tương đối khi thử kéo vật liệu thép đúc phải không được nhỏ hơn 50%. 4. Thép rèn 4.1. Quy định chung 1 Thép rèn dùng cho dàn phải thỏa mãn các quy định trong phần này cũng như các yêu cầu của Chương 6, Phần 7, Vật liệu và trang thiết bị, TCVN 6259-7:1997. 2 Thép rèn dùng để chế tạo các kết cấu hàn đặc biệt ph ả i được thử uốn d o va đập ở nhiệt độ bằng nhiệt độ tính toán cho kết cấu này, nhưng không được cao hơn 20 °C. 3 Trị số đảm bảo của công khi thử uốn do va đập được quy định trong h ồ s ơ kỹ thuật, phụ thuộc vào độ bền gãy nh ỏ nhất ấn định cho từng loại thép, trị số này phải được Đăng kiểm đồng ý, nhưng t rong mọi trường hợp, trị số đó không được nhỏ hơn 30J khi thử các mẫu có rãnh khía chữ V. 5. Thép chữ Z 5.1. Quy định chung 1 Việc luyện thép phải được tiến hành trong các lò Máctanh, lò điện hoặc trong các lò thổi ôxy, sau đó nhiệt luy ệ n thép, để đảm b ả o tính dẻo cần thiết theo chiều dày cán. Phương pháp nhiệt luyện thép được nêu trong giấy chứng nhận của xí nghiệp sản xuất. 5.2. Thành ph ầ n hóa học 1 Thành phần các nguyên t ố chính và các chất phụ trong thép cácbon và cácbon - Mangan không được lớn hơn trị số nêu trong Bảng 5.1. 2 Khi thực hiện các yêu cầu của chương này có thể dùng thép đóng tàu thay cho thép chữ Z nếu được Đăng kiểm đồng ý. Bảng 5.1 Thành ph ầ n tối đa các nguyên tố cơ bản và tạp chất chính trong thép chữ Z (%) C Mn Si P S 0,18 1,16 0,50 0,03 0,01 3 Cho phép d ùng thép chữ Z có thành phần hóa học khác nhưng phải đảm bảo tính hàn cần thiết trong các điều kiện chế tạo kết cấu dàn và đảm bảo độ bền gẫy lớp. 4 Nếu cần, có thể xác định đương lượng cácbon (Cdl) theo công thức sau: Còn trị s ố của nó được ghi trong giấy chứng nhận 5 Thép chữ Z phải được khử ôxy hoàn toàn và xử lý bằng các phần tử mà thành phần của chúng được quy định khi cho phép sản xuất thép. 5.3. Tính chất cơ học 1 Khi thử kéo các mẫu có trục dọc vuông góc với bề mặt cán, độ co thắt tương đối (Zz) của diện tích mặt cắt ngang của thép chữ Z không được nhỏ hơn 30%. Tuỳ thuộc vào nhiệt độ làm việc nhỏ nhất của kết cấu, khi thử uốn do va đập thép chữ Z, trị số nhiệt độ phải phù hợp với Bảng 5.2 Bảng 5.2 Nhiệt độ làm việc nhỏ nhất của kết cấu Nhiệt độ làm việc nhỏ nhất của kết cấu (°C) Nhiệt độ thử uốn do va đập (°C) -10 -20 -20 -40 -40 -60 2 Trị số công va đập cần thiết khi thử uốn do va đập trên các mẫu có rãnh chữ V được quy định tùy thuộc vào trị số giới hạn chảy nhỏ nhất của thép chữ Z theo bảng ( Bảng 5.3 ). Bảng 5.3 Tr ị số công va đập cần thiết khi thử uốn do va đập trên các mẫu có rãnh chữ V Giới hạn chảy (MPa) 235 315 355 390 Công va đập (J) KV L 27 31 34 39 (Không nhỏ hơn) KV T 18 21 24 26 Trong đó: KV L : Công va đập trên các mẫu thử d ọc KV T : Công va đập trên các mẫu thử ngang 3 Công va đập được xác định trên 1 bộ gồm 3 mẫu thử có xẻ rãnh dọc hoặc ngang hướng cán. Nếu công va đập được xác định trên các mẫu dọc thì trị số công va đập yêu cầu đối với các mẫu ngang sẽ do ng ườ i chế tạo xác định. 4 Khi thử thép chữ Z với mục đích công nhận xí nghiệp chế tạo, Đăng kiểm có thể yêu cầu kiểm tra tính hàn và xác định nhiệt độ chuyển sang trạng thái ròn bằng phương pháp được Đăng kiểm chấp nhận . N h iệt độ chuyển phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của kết cấu. 5 Đăng kiểm có thể yêu cầu xác định độ bền phá hủy ròn theo các phương pháp phá hủy cơ học bằng cách cho thử vật rơi hay các phương pháp được chấp thuận khác. 5.4. Xử lý nhiệt 1 Thép chữ Z phải được xử lý nhiệt. Chế độ xử lý nhiệt do nhà máy chế tạo quy định và được nêu trong giấy phép sản xuất hoặc giấy chứng nhận xí nghiệp, hoặc cả hai. 5.5. Chọn mẫu và khối lượng thử 1 Để thử thép chữ Z ở mỗi giai đoạn cuối của bán thành phẩm, phải chọn vật mẫu để chế tạo các mẫu thử kéo, một bộ mẫu thử uốn do va đập và một bộ mẫu thử kéo theo hướng chiều dày. 2 Trình tự chế tạo và kích thước các mẫu thử cũng như phương pháp thử kéo, thử uốn do va đập phải phù hợp với Quy định trong Chương 2, Phần 7-A, TCVN 6259-7:1997. 3 Phương pháp ch ế tạo mẫu thử và tiến hành thử kéo theo chiều dầy phải được thỏa thuận với Đăng kiểm 4 Độ co thắt tương đối (Z 0 ) được xác định là trị số trung bình của kết quả thử kéo 03 mẫu thử và không nhỏ hơn trị số yêu cầu. 5 Từ mỗi vật mẫu sẽ chế tạo và tiến hành thử : (1) Một mẫu để thử kéo (2) Một bộ gồm 03 mẫu để thử uốn d o va đập (3) Một bộ g ồ m 03 mẫu để thử kéo theo hướng chiều dày 6 Đối với nh ữ ng bán thành phẩm có chiều dày 50 mm và lớn hơn phải chế tạo và thử uốn do va đập thêm một bộ gồm 03 mẫu có xẻ rãnh sao cho trục dọc của mẫu trùng với tâm chiều dầy bán thành phẩm. 7 Bán thành phẩm từ thép chữ Z phải được kiểm tra bằng siêu âm. Phương pháp tiến hành kiểm tra loại và kích thước khuyết tật cho phép phải được Đăng kiểm chấp nhận. MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2. Tiêu chuẩn trích dẫn 1.3. Đ ị nh nghĩa và g i ả i thích 1.4. Qu y tr ì nh chế tạo 1.5. Thành ph ầ n hóa học 1.6. Thử và kiểm tra 1.7. Ti ế n hành thử và kiểm tra 1.8. Đặc điểm vật liệu 1.9. Giấy chứ n g nhận thử vật liệu 1.10. Chất lượng và sửa chữa khuyết tật 1.11. Thử b ổ sung trước khi loại bỏ 1.12. Đóng dấu mác thép 2. THÉP CÁN 2.1. Qu y định chung 2.2. Thép chế tạo kết cấu thân dàn 3. Thép đúc 3.1. Quy đ ị nh chung 4. Th é p rèn 4.1. Quy định chung 5. THÉP CH Ữ Z 5.1. Qu y đ ị nh chung 5.2. Thành phần hóa học 5.3. Tính ch ấ t cơ học 5.4. Xử lý nhiệt 5.5. Chọn mẫu và khối lượng thử